TCVN8309-6:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8309-6:2010 (ISO 12625-6 : 2005) về Giấy tissue và sản phẩm tissue - Phần 6: Xác định định lượng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8309-6 : 2010 ISO 12625-6 : 2005 GIẤY TISSUE VÀ SẢN PHẨM TISSUE – PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Tissue paper and tissue products – Part 6 : Determination of grammage Lời nói đầu TCVN 8309-6 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 12625-6: 2005. TCVN 8309-6 : 2010 do Ban kỹ thuật ti ê u chu ẩ n qu ố c gia TCVN/TC 6 G iấy và sản ph ẩ m gi ấ y bi ê n soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học và C ô ng nghệ công b ố . Bộ TCVN 8309 (ISO 12625), Gi ấ y tissue và sản ph ẩ m tissue , gồm các phần sau: - TCVN 8309-4 : 2010 (ISO 12625-4 : 2005), Phần 4: Xác định độ bền kéo, độ giãn dài khi đứt và năng lượng kéo h ấ p thụ; - TCVN 8309-5 : 2010 (ISO 12625-5 : 2005), Phần 5: X á c định độ b ề n kéo ướ t; - TCVN 8309-6 : 2010 (ISO 12625-6 : 2005), Phần 6: Xác định định lượng; - TCVN 8309-8 : 2010 (ISO 12625-8 : 2006), Phần 8: X á c định thời gian hấp thụ nước và khả n ă ng h ấ p thụ nước theo phương pháp giỏ ngâm; - TCVN 8309-9 : 2010 (ISO 12625-9 : 2005), Phần 9: Xảc định độ chịu bục bi tròn. Bộ tiêu chuẩn ISO 12625 còn các ph ầ n sau: - ISO 12625-1: 2005 , Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms ; - ISO 12625-3 : 2005, Tissue paper and tissue products - Part 3: Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density; - ISO 12625-7 : 2007, Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties . GIẤY TISSUE VÀ SẢN PHẨM TISSUE – PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Tissue paper and tissue products – Part 6 : Determination of grammage 1. Phạm vi áp dụng Ti ê u chuẩn này quy định phương ph á p xác định định lượng c ủ a giấy tissue v à s ả n phẩm tissue. Định lượng c ó thể được xác định bằng cách cân khối lượng c ủ a một mẫu thử hoặc các mẫu thử của giấy tissue hoặc sản phẩm tissue được cắt theo kích thước xác định, hoặc bằn g cách xác định khối lượng và diện tích của số lượng xác định đơn vị s ả n phẩm tissue thành ph ẩ m . Việc phát hiện các tạp chất trong gi ấ y tissue và sản phẩm tissue phải áp dụng theo ISO 15755. Đ ể xác định hàm lượng ẩm tr ong giấy tissue và sản phẩm tissue phải áp dụng theo TCVN 18 6 7 (ISO 287). 2. T à i liệu viện dẫn Các t à i liệu viện d ẫ n sau r ấ t cần thi ế t cho việc áp dụng tiêu chuẩn n à y. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi n ă m công b ố th ì áp dụng phi ê n bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn kh ô ng ghi n ă m công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu c ó ). TCVN 3649 : 2007 (ISO 186), Gi ấ y và cáct ô ng - Lấy mẫu để xác định chất lượng trung b ì nh . TCVN 6725 : 2007 (IS O 187), Giấy, cáctông và bột giắy - Môi t rường ch uẩn để điều hoà và thử nghiệm, quy tr ì nh kiểm tra môi trường và điều hoà mẫu. TCVN 1270: 2008 (ISO 536), Giấy và c á ctông - Xác định định lượng . 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chu ẩ n này áp dụng các thuật ngữ v à định nghĩa sau. 3.1 . Định lượng (grammage) g Khối lượng của một đơn vị diện tích gi ấ y tissue hoặc sản ph ẩ m tissue được xác định theo qui trình trong tiêu chuẩn n à y. CH Ú THÍCH : Định lượng được biểu thị bằng gam tr ê n mét vuông (g/m 2 ) theo TCVN 1270 : 2008 (ISO 536). 4. Nguyên tắc Xác định khối lượng và diện tích của một mẫu thử hoặc các m ẫ u thử của giấy tissue hoặc sản ph ẩ m tissue và định lượng được tính bằng khối lượng tr ê n một đơn vị diện tích của các mẫu thử đ ã lấy. Đối với sản phẩm giấy thành ph ẩ m, định lượng cũng được tính từ khối lượng và diện tích của một số lượng xác đ ị nh các s ả n phẩm tissue thành phẩm. 5. Thiết bị , dụng cụ 5.1. Dao cắt , theo TCVN 1270 : 2008 ( ISO 536). 5.2. Cân , có độ chính xác đén 0,001 g. 5.3. Thước đo chi ề u dài : thước bằng thép, thước hiện s ố điện tử, máy quét hoặc dụng cụ khác có thể đo chi ề u dài chính xác tối thiểu đến 0,5 mm. 6. Điều hoà Điều hòa mẫu thử trước khi thử trong m ô i trường chuẩn ở nhiệt độ (23 ± 1) o C v à độ ẩm tương đối (50 ± 2) % theo TCVN 6725 : 2007 (ISO 187). Mẫu th ử phải được giữ trong môi tr ườ ng chuẩn trong suốt thời gian thử. 7. Chuẩn bị mẫu thử 7.1. Quy định chung Mău th ử phải được lấy theo TCVN 3649: 2007 (ISO 186). Điều hoà mẫu theo y ê u cầu trong Điều 6. Tiến hành điều hoà trước khi chu ẩ n bị mẫu th ử 7.2. Cắt mẫu thử Mẫu thử phải được c ắ t theo kích thước quy định trong TCVN 1270: 2008 ( ISO 536) với độ ch í nh xác ít nh ấ t l à 1 % của giá tr ị thực. Khi c ắ t mẫu giấy tissue hoặc sản phẩm tissue thành các mẫu thử, tờ mẫu hoặc một tập các tờ mẫu c ó th ể được đặt v à o giữa hai tờ giấy để đ ỡ , ví d ụ như giấy văn phòng, để khi cắt mẫu thử cố được kích thước chính xác như quy định và c á c cạnh thẳng và nhẵn. 7.2.1. Kích thước mẫu thử Vì gi ấ y tissue v à sản phẩm tissue có kích thước rất khác nhau, n ê n chỉ có thể đưa ra h ướ ng dẫn chung về kích thước của mẫu thử hoặc các mẫu thử. Diện tích của mỗi mẫu thử phải ít nhất là 100 cm 2 . 7.2.2. S ố lượng mẫu thử Vì gi ấ y tissue và sản phẩm tissue có k í ch thước r ấ t khác nhau, n ê n chỉ có th ể đưa ra hướng dẫn chung v ề số lượng mẫu th ử cần phải lấy. Số lượng tối thiểu mẫu thử phải là mười. Khối lượng của diện tích tối thiểu 1 000 cm 2 phải được xác định và các diện tích lớn hơn thích hợp sẽ được hiểu là phù hợp với tiêu chuẩn này. 7.2.3. L ấ y sản phẩm g iấ y tissue thành ph ẩ m là m mẫu thử Khi mẫu thử l à các sản phẩm giấy thành phẩm ( ví dụ như giấy khăn lau, khăn giấy) thì phải lấy ít nhất mười tờ giấy th à nh phẩm. Mười mẫu thử hoặc nhi ề u hơn (tờ giấy thành phẩm) được l ấ y ngẫu nh iê n sao cho đại diện cho biến thi ê n v ề k í ch thước và khối l ượng của sản ph ẩ m thành phần c ó trong m ẫ u. Trong bất kỳ trường hợp nào, kh ô ng thử các đơn vị thành phẩm l à sản ph ẩ m li ê n tục, trừ trường hợp mẫu có giới hạn v ề số lượng. 8. Cách tiến hành 8.1. X á c định khối lượng của các mẫu thử 8.1.1. Đặt cân (5.2) trên một bề mặt b ằ ng và không bị rung trong môi tr ườ ng đi ề u hòa theo TCVN 6726 : 2007 (ISO 187) (xem Đ iều 6). Xác định tổng khối lượng của các mẫu thử đ ã l ấ y theo 7.2, chính xác t ớ i 0,001 g. 8.2. Xác định diện tích của các mẫu thử 8.2.1. Khi các mẫu thử được cắt theo kích thước quy định nh ư miêu tả trong 7.2, xác đ ị nh tổng diện tích của các mẫu th ử bằng cách nhân diện t í ch của dao cắt (5.1) được sử dụng v ớ i tổng s ố lượng mẫu thử đã lấy để thử (7.2.2). 8.2.2. Khi xác định đ ị nh lượng của sản ph ẩ m giấy thành ph ẩ m, tổng diện tích s ẽ được xác định với độ chính xác nhỏ h ơ n 1 % bằng cách sử dụng thước đo chi ề u dài (5.3). Kh i đo các mẫu thử ph ả i được đặt phẳng và không đ ược kéo căng. N ế u sử dụng thiết bị quét đ ể đo, độ ph ủ của chùm tia quét th ô ng thường phải đ ủ đ ể phủ hết mẫu thử tr ê n một mặt phẳng. Cũng như vậy, đặt th ước đo bằng thép c ó chi ề u dài đủ để đo kích thước mẫu thử. Khi sử dụng thước hiện số điện tử, mẫu thử ph ả i được đặt phẳng trên một tấm ph ẳ ng b ằ ng ch ấ t dẻo dày khoảng 4 mm, có kích thước lớn hơn mẫu thử, hoặc trên một dụng cụ khác t ươ ng tự. Sau khi đo tất cả các mẫu thử, cộng các gi á trị để xác định diện tich t ổ ng cộng của các mẫu thử đã lấy. 8.3. Bất kỳ sai kh á c nào so với qui trình đã nêu ở trên phải được ghi v à o báo cáo th ử nghiệm. 9. Tính toán kết quả Tính định lượng của mỗi mẫu thử theo công thức sau: g = (1) trong đó g l à định lượng, tính bằng gam trên mét vuông; m là khối lượng tổng cộng của mẫu th ử hoặc các mẫu thử đ ã lấy, tính bằng gam; A là diện tích tổng cộng của mẫu thử hoặc các mẫu thử đã lấy, tính bằng mét vuông. 10. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các th ô ng tin sau: a) viện dẫn tiêu chu ẩ n này; b) thời gian và nơi thử; c) mi ê u tả v à nhận dạng mẫu th ử , ví dụ như kiểu l oại sản phẩm, kích thước th ử ; d) định lượng, t í nh bằng gam trên mét vu ô ng, làm tròn đ ế n một chữ số sau d ấ u ph ẩ y, số lượng giá tr ị thử, độ l ệch chu ẩ n lấy ch í nh xác tới hai chữ số có nghĩa và hệ số biến thiên, lấy ch í nh xác t ớ i hai chữ số c ó nghĩa; e) bất k ỳ sai khác n à o so với tiêu chuẩn và các t ì nh huống khác c ó ảnh hưởng tới kết qu ả . 11. Độ chụm 11.1. Qui định chung Các kế t quả của một ph é p thử liên phòng, trong đó m ười phòng th í nghiệm tiến hành thử bốn l oại m ẫ u theo tiêu chuẩn này được tr ì nh bày trong Bảng 1. Bảng 1 – Kết quả của thử nghiệm liên phòng M ẫu Định lượng trung bình g/m 2 Độ lệch chu ẩn giữa c á c phòng thí nghiệm s g/m 2 Độ tái lập hệ số biến thiên % Độ tái lập giới hạn a R g/m 2 Gi ấ y khăn tay 14,4 0,10 0,7 0 , 3 Kh ă n gi ấ y nhà b ế p 20 , 9 0 , 07 0,4 0,2 Giấy kh ă n lau 3 9, 5 0 , 40 1 , 0 1 , 1 Giấy cuộn nh à bếp 5 3 , 7 0,63 1,2 1,8 a Độ tin cậy 95 %, R= 1 , 96 x s THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1 ] ISO 15755:1999, Paper and boad - Estimation of contraries . [ 2] TCVN 1867: 2007 (ISO 287.1985), Giấy và cáctông - Xác định độ ẩ m - Phương pháp s ấ y kh ô .